Einzelne Mineralien. 



-363- 



Deformation einer kristallinfesten Phase aus, jedoch ohne anf Einzelfälle ein- 

 zugehen. [Diese Ergebnisse sind geeignet, unsere Anschauungen über die 

 Dynamometamorphose der Silikatgesteine und die Deformation der Salzlager 

 eingreifend zu ändern. Allerdings sind die Resultate der Versuche von 

 F. D. Adams über das Gesteinsfließen, wobei Mineralneubildutigen nicht be- 

 obachtet wurden, mit der Theorie der Regelation schwer in Einklang zu 

 bringen. Ref.] H. E. Boeke. 



R. Loebe und J. Becker: Das System Eisen — Schwefeleisen. 

 (Zeitschr. f. anorgan. Chem. 77. p. 301—319. 1912.) 



Bei Untersuchimg des Systems Fe — FeS durch Treitschke und Tam- 

 mann (siehe Rinne und Boeke, dies. Jahrb. Festband, p. 237) ist mancherlei 

 noch nicht aufgeklärt worden, woran wahrscheinlich Beimischungen schuld 

 waren, z. B. ein geringer Sauerstoff gehalt des von Treitschke und Tammann 

 benutzten Schwefeleisens. Um diese Fehlerquellen auszuschließen, verwendeten 

 die Verf. zur Herstellung von FeS Schwefelkieskristalle von Brusso, die durch 

 Erhitzen und Schmelzen in FeS übergeführt wurden. Das Produkt bestand 

 in verschiedenen Proben aus 96,25 — 99,91% FeS, der Schmelzpunkt lag bei 

 rund 1200° (1163—1208°); durch Interpolation wurde er zu 1193° ermittelt. 

 Das benutzte Eisen enthielt nur 0,16% fremde Stoffe. Die Ergebnisse fassen 

 die Verf. in folgende Sätze zusammen: 



Auf der Fe-Seite ist das System praktisch mischkristallfrei. — Die Lage 

 des Umwandlungspunktes im Eisen wird durch FeS nicht beeinflußt. — Eine 

 bisher unbekannte, bei der Abkühlung mit Kontraktion verbundene Umwand- 

 lung des FeS wurde bei 298° thermisch und clilatometrisch nachgewiesen. 

 Die Umwandlung bei 138° wurde in der von Rinne und Boeke gegebenen 

 Form bestätigt gefunden. Der Rotbruch in schwefelhaltigem Eisen ist auf 

 die Einwanderung von O in das Eutektikum Fe — FeS zurückzuführen. 



Die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung werden durch photo- 

 graphische Abbildungen erläutert. Das Gefüge war in allen Fällen ohne Ätzung 

 deutlich sichtbar. Bei höherem Eisengehalt (bis zu 84,6% FeS) liegen die Eisen- 

 kristalle in das eutektische Gemisch eingebettet und finden sich darin teil- 

 weise in Form wohlausgebildeter Dendriten; mit fallendem Eisengehalt wird 

 ihre Kristallstruktur und Differenzierung weniger ausgeprägt. [Diese Be- 

 obachtungen dürften für die Beurteilung des mit Magnetkies zusammen vor- 

 kommenden gediegenen Eisens ün Basalt vom Bühl bei Kassel Bedeutung 

 haben; nach meinen Beobachtungen dürfte es kaum zweifelhaft sein, daß das 

 Eisen im Basalt aus Magnetkies entstanden ist. Ref.] (Vergl. auch dies. 

 Heft p. -369-.) R. Brauns. 



Alfred Stock, Hans Schräder und Erich. Stamm: Zur 



Kenntnis des roten Phosphors. (Ber. d. Deutsch, chem. Ges. 45. p. 1514 

 —1528. 1912.) 



Die Verf. setzen die Versuche fort, die Beziehungen zwischen dem ge- 

 wöhnlichen (technischen) roten und dem sogen. HiTTORF'schen Phosphor einer- 



